BULETINUL SOCIETĂŢII DE SCIINŢE 689 



Une note emanant de la station royale d'essais a. Berlin *) reiate 

 Ies divers phenonvînes qui se produisent sur la prise du ciment en 

 ajoutant ă celui-ci une certaînc quantite d'une substance 2 ) conte- 

 nant 38°/ de silice hydrauliqiie. Une adjonction de 2o°/ de cette 

 substance accelere la prise avec echauffement de la masse de telle 

 facon que la confection des briquettes etait renclue tres difficile. 



D'apres M. Rebuffat 3 ), l'hydratation des aluminates de chaux, 

 dans l'eau de chaux, se produit sans qu'ils entrent en solution. Cette 

 hydratation est aceompagnee d'une assez forte augmentation de 

 volume 4 ) et d'une prise pour l'aluminate monocalcique, tandis que 

 pour Ies aluminates bi et tricalciques l'augmentation de volume est 

 beaucoup moindre et la prise ne se produit pas. 



D'apres M. Le Chatelier, Ies trois aluminates prepares par lui, 

 A1 2 3 . CaO; 2 A1 2 3 . 3 CaO et AL 2 3 . 3 CaO font prise en 

 s'hydratant. 



En ajoutant de Feau de chaux â une solution d'un aluminate de 

 chaux quelconque, M. Le Chatelier obtientun precipite cristallise* de 

 la formule AL 2 3 . 3 Ca 0. 12 HO, fait confirme par M. Candlot 5 ) 

 qui a obtenu le meme corps. Ces auteurs admettent que l'aluminate 

 de chaux est insoluble en presence d'un exces de chaux. 



Dans Ies ciments l'aluminate se dissoudrait en s'hydratant et se 

 precipiterait au moment meme de sa formation, l'aluminate hydrate 

 etant insoluble en presence de chaux. Cette transformation se fait 

 graduellement et non d'une facon subite comme cela arrive en 

 ajoutant une petite quantite de substance dans un grand exces 

 d'eau. L'allure de la prise et l'elevation de temperature correspon- 

 dante que presente un ciment prompt 6 ), faisant prise en 10 minu- 

 tes par exemple, demontre tres bien la marche de la reaction : 



1 ) Thonindustrie Zeitung 1900 p. 1726. 



2 ) Cette substance nommee «Si-stoff« est un produit secondaire do fabrication suedoise. 



3 ) Gazzetta chimica italiana 1898, p. 236. 



4 ) Cette hydratation s'est produite dans un exces d'eau de chaux. 



5 ) Ciments et chaux hydrauliques p. 241. 



6 ) Nous avons choisi comme exemple un ciment prompt, parceque cette prise est beaucoup 

 plus nettement caracterisee que dans le portland. 



